JPMA耐候性屋根用塗料JPMS 2 7 :2009平成21年12月10日創定社団法人日本塗料工業会-
:この規格は，平成21年12月の理事会を経て，日本塗料工業会規格として制定する。 JPMS　27-2009に，次に示す附属書がある。附属書A （規定） 屋外暴露耐候性附属書B  （規定） アプリケータ塗装
Durable paint for roof
1　造用範囲
この規格は，主に建築物の既設の屋根，屋上等に塗装する耐候性屋根用塗料であって，現場で使用する自然乾燥形塗料について規定する。ただし，上塗りに，クリヤ塗料を塗布したものは含まない。また，直接防水層の仕上げとして施すもの及び焼付け形塗料は除く。
2 引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む）を適用する。 JIS A 1408　建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法
(キセノンランプ法) JIS K 5600-8-6 途料一般試験方法一第8部：途膜劣化の評価一第6節：白亜化の等級JIS K 5602　途膜の日射反射率の求め方JIS K 6741　硬質ポリ塩化ビニル管JIS K 8575   水酸化カルシウム（試薬) JIS K 8951 硫酸（試薬） JIS Z 8401　数値の丸め方JIS Z 8722　色の測定方法－反射及び透過物体色
3　用語及び定義
この規格で用いる主な用語の定義は，JIS K 5500及びJIS K 5602によるほか次による。 3.1 日射電磁波として太陽から放射されたエネルギーのうち，地上に到達したもの。
3.2 日射反射率
規定の波長域において求めた分光反射率から算出するもので，この規格では，塗膜表面に入射する日射に対する塗膜からの反射光束の比率。
3.3 近赤外波長域
日射の波長範囲で可視光線より長波長側の波長域。この規格では，波長が780 nm~2500 nmの範囲。
4　種類及び等級
種類及び等級は次によって区分する。
a)　種類
1)  1種　屋根用塗料であって，液状・自然乾燥形の耐候性塗料。有機溶剤を揮発成分とする塗料と,水を揮発成分とする塗料(水性塗料) がある。 2)　2種　屋根用塗料であって，高日射反射率を示す液状・自然乾燥形の耐候性塗料。有機溶剤を揮発成分とする塗料と，水を揮発成分とする塗料(水性塗料)がある。
b) 等級
塗料の等級は，耐候性の程度によって分類し，耐候性のよいものから1級, 2級及び3級とする。ただし，光沢の低いものをLG級とする。
５　品真
品質は，簡条7.によって試験したとき，養1及び養2の規定に適合しなければならない。
数1一品質

6見本品
見本品は，JIS K 5600-1-8に規定する見本品の区分によって，養３とする。

7 試験方法
試験方法は次による。 7.1サンプリングサンプリングは，JIS K 5600-1-2による。
7.2試験用試料の検分及び調整
試験用試料の検分及び調整は，JIS K 5600-1-3による。
7.3試験の一般条件
試験の一般条件は，次による。 a）試験の場所及び観察のときの光源     試験の場所及び観察のときの光源は，次による。 1)　養生及び試験を行う場所は，JIS K 5600-1-6の4.1（標準条件）に規定する標準条件［温度23±2℃,相対湿度（50±5）%］で，直射日光を受けず，養生及び試験にガス・蒸気・ほこりなどによる影響がなく，通風の少ない室内とする（以下，標準状態という）。ただし，7.14（促進耐候性）及び7.16 （屋外景露耐候性）では，試験の場所が他の条件の場所を使用する場合があるため，それぞれの規定に従う。 2) 観察のときの光源は, JIS K 5600-4-3の5.2 (自然昼光照明)の拡散昼光による。ただし, JIS K 5600-4-3の5.3（色観察プースの人工照明）に規定する色観察プースを用いてもよい。 b）試験片の作製 試験板に塗料を塗って乾燥したものを試験片とする。試験片の作製は次による。 1)  試験板 試験に用いる試験板は，素地がコンクリート等セメント系材料の場合は，フレキシプル板を用いる。素地が金属系の場合は，鋼板を用いる。製品がセメント系素地にも，金属系の素地にも適用する場合，両方の試験板で試験する。 1.1）セメント系試験板  JIS A 5430に規定するフレキシプル板で，表面調整したものを用いる。表面調整の方法は，周辺をやすりで削って平らにし，次に角を丸め，全体を流水で洗ってから互いに重なり合わないように立て掛けて，７日以上乾燥する。乾燥した試験板は，乾いたガーゼで表面をみく。 1.2）金属系試験板  JIS K 5600-1-4の5.1（鋼板）に規定する鋼板で、JIS K 5600-1-4の5.1.3（溶剤洗浄による調整）によって表面調整をしたもの。ただし、7.5（表面乾燥性）及び7.8（日射反射率）では、他の材料の試験板を用いるため、それぞれの規定に従う。 2）塗装及び乾燥 試験片の作製は，製造業者の仕様による。ただし仕様には，塗装方法（必要があれば，下塗り及び中塗りを含む）、塗料の薄め方，乾燥膜厚又は塗付け量，乾燥方法（下塗り又は中塗りの塗装間隔を含む）が示されていなければならない。
7.4    $$の中の状態
容器の中の状態の試験は，JIS K 5600-1-1の4.1.2 a)（液状途料の場合）による。ただし，多液梱包の塗料の場合，容器ごとに別々に試験を行う。
7.5
表面乾燥性の試験は，次による。ただし，多層の塗膜の組み合わせによって高日射反射率を発揮する製品の場合，各塗料をそれぞれ試験する。 a）試験板　試験板は，JIS K 5600-1-4の5.5（ガラス板）に規定する寸法200 mm×100 mm×2 mmの，ガラス板を，JIS K 5600-1-4の5.5.2（溶剤洗浄による調整）によって調整して用いる。 b）試験片の作製 試験板の片面に，附属書Ｂに規定する，すき間150 μmのフィルムアプリケータを用いて，塗ったものを試験片とする。 c）試験方法試験方法は，次による。試験方法は，JIS K 5600-3-2による。ただし，試験片の乾燥は，JIS K 5600-1-1の4.3.4 a) (常温乾燥)及び4.3.4 b)（低温乾燥）とし、常温乾燥では標準状態で8時間経過直前に試験を行う。低温乾燥ではJIS K 5600-1-1の4.3.2 c) に規定の5±1℃に保持した恒温器に24時間放置後，直ちに恒温器から取り出して標準状態で20分間放置した後，試験を行い，表面乾燥状態を目視によって観察する。 d）判定表面乾燥性試験の観察によって評価し，釜膜表面に損傷を与えずに，すべてのバロチニ（小さな透明ガラス球）をはけで除去できたとき，常温乾燥では“8時間以内で表面乾燥する”とし，低温乾燥の場合“24時間以内で表面乾燥する”とする。
7.6 低温安定性
低温安定性試験は水性塗料の場合に適用する。ただし，多層の塗膜の組み合わせによって高目射反射率を発揮する製品の場合，各塗料をそれぞれ試験する。 a) 試験板試験板は，7.3 b)1.1)に規定する寸法150 mm×70 mm×4 mmのフレキシプル板または， 7.3b)1.2) に規定する寸法150 mm×70 mm×0.8 mmの鋼板とする。ただし製造業者の仕様に他の試験板を使用する仕様の場合は，製造業者の仕様による。 b）試験片の作製 容器に入れた試料を低温恒温器に入れる前に，試験板1枚に7.3 b) 2) によって塗付けを行い，標準状態で静置する。 c）試験方法 試験方法は，JIS K 5600-2-7の4.（低温安定性）による。多液形の塗料の場合には，容器ごとに行なう。室温と低温の繰り返しで，－5±1℃の保持を３回繰り返した試料を，標準状態で６時間静置した後，容器の中の状態をかき混ぜて一様になるかを観察する。試料が一様になった後，7.6 b)で塗った試験片に7.3 b) 2) によって2回目の途付けを行い，標準状態で24時間乾燥する。 d）判定低温試験後の，容器の中の試料に硬い塊がなく，かき混ぜたとき容易に一様になり，２回目の塗付けで塗装作業性に支障がなく、乾燥後の塗膜の外観を、目視によって観察し、穴、たるみ、つやむら及び色むらがないとき，“変質しない”とする。
7.7 金膜の外観
塗膜の外観の試験は，次による。 a）試験板　試験板は，7.3 b) 1.1)に規定する寸法300 mm×150 mm×4 mmの，フレキシプル板または， 7.3 b) 1.2) に規定する寸法300 mm×150 mm×0.8 mmの鋼板とする。ただし製造業者の仕様が，他の試験板を使用する仕様の場合は、その仕様に従う。見本品に塗料見本を使用する場合、試験板は２枚とする。 b）試験片の作製 試験板に，7.3 b) 2)に規定の製造業者の仕様によって塗装し，試験片及び見本品を作製する。 c）試験方法 塗膜の外観の試験方法は,  JIS K 5600-1-1の4.4（塗膜の外観）による。見本品は，箇条6の寒2による。 d）判定試験片を目視によって観察する。割れ，はがれ及び膨れを認めず，色，つやむら，しわ，へこみ及びはじきの程度が見本品に比べて差異が大きくないとき，“正常である”とする。
7.8 日射反射率
日射反射率の試験は，次による。 a）試験片の作製及び試験方法 日射反射率の試験片の作製及び試験方法はJIS  K  5602によって行ない,近赤外波長域（780 nm～2500 nm）及び全波長域（300 nm～2500 nm）の日射反射率を求める。測定値は，JIS Z 8401によって数値を丸め整数下一桁で表す。 b）明度の測定 明度の測定は，日射反射率を測定した試験片を用い，JIS K 5600-4-5によって三刺激値X 10 ,  Y 10 ,  Z 10を測定し,  JIS K 5600-4-4の3.2 [（CIE 1976）L*a*b*色空間の色座標]によって明度L*を算出し明度とする。計算値は，JIS Z 8401によって数値を丸め整数下一桁で表す。 c)  判定 判定は，明度によって次の式に適合しなければならない。明度が40.0以下の場合ρ ≥ 40.0明度が40.0を超す場合, ρ ≥ L*ここ, ρ :    近赤外波長域の日射反射率(%)明度L* :
7.9 耐おもり落下性
耐おもり落下性の試験は，次による。 7.9.1　セメント系素地の場合a）試験板　試験板は，7.3 b)1.1) に規定する寸法300 mm×150 mm×6 mmのフレキシプル板3枚を用いな。 b)  試験片の作製  試験片は，7.3 b) 2) に規定の製造業者の仕様によって塗装した後，標準状態で７日間乾燥したものを試験片とする。 c）試験方法 耐衝撃性試験は，JIS A 1408の5.2（衝撃試験）による。試験条件の支持装置，おもり及びおもりの落下高さは次とする。 1)支持装置は，JIS A 1408の5.2.1a)（支持装置）の養３によって記号S1（砂上全面支持）を用いる。 2)おもりは、JIS A 1408の5.2.1b) （おもり）の数5によって球形おもりW2-500を用いる。 3)おもりの落下高さは，試験片の上30 cmの距離におもりの下端がくる高さとする。 d) 判定試験片３枚について，目視によって塗膜を観察し， 2枚以上におもりの先端の衝撃による塗膜の割れ及びはがれを認めないとき，“割れ及びはがれが生じない”とする。ただし，試験板の破壊又は試験板の亀裂による塗膜の割れ及びはがれは，評価の対象外とする。 7.9.2 金属系素地の場合a）試験板　試験板は, 7.3 b)1.2) に規定する寸法200 mm×100 mm×0.8 mmの表面調整をした鋼板2枚とする。 b）試験片の作製 試験片は，7.3 b) 2)に規定の製造業者の仕様によって塗装した後，標準状態で７日間乾燥したものを試験片とする。 c）試験方法 耐おもり落下性の試験方法は，JIS K 5600-5-3の6.デュポン式による。ただし，おもりの質量は，300 g±1 g，おもりを落とす高さは500 mmとする。 d)  判定 試験片2枚について，目視によって塗膜に衝撃的変形による塗膜の割れ及びはがれを認めないときは，“割れ及びはがれが生じない”とする。
7.10
鏡面光沢度の試験は，次による。ただし試験は上塗り塗料を用いる。 a）試験板　試験板は，JIS K 5600-1-4の5.5（ガラス板）に規定する寸法200 mm×100 mm×2 mmのガラス板を，JIS K 5600-1-4の5.5.2（溶剤洗浄による調整）によって調整して用いる。 b）試験片の作製 試験板の片面に，附属書Bに規定する，すき間150  μmのフィルムアプリケータを用いて試料を塗り付け，72時間塗面を水平に置いたものを試験片とする。 c）試験方法 鏡面光沢度の試験方法は，JIS K 5600-4-7によって，幾何条件60度の反射率計を用いて鏡面光沢度を３か所測定する。 d）判定幾何条件が60度の鏡面光沢度の平均が，70以上とする。ただしLG級は，70未満とする。 7.11  耐酸性耐酸性の試験は，次による。 a）試験板　試験板は，7.3 b)1.1)に規定する寸法150 mm×70 mm×4 mmのフレキシプル板または，7.3 b)1.2)に規定する寸法150 mm×70 mm×0.8 mmの鋼板とする。ただし製造業者の仕様に他の試験板を使用する仕様の場合は，製造業者の仕様に従う。 b）試験片の作製 試験片は、7.3 b) 2) に規定の製造業者の仕様によって塗装した後，標準状態で14日間置いたものを試験片とする。試験片3枚のうち，1枚は原状試験片とする。 c）試験方法耐酸性の試験は次による。 1）試験液の薬液薬液は，JIS K 8951に規定する硫酸（試薬）を脱イオン水で，5 g/Lに調製したものを用いる。 2)　操作　試験片２枚の塗面に, JIS K 6741に規定する硬質塩化ビニル管の呼び径40 mm(内径40 mm),高さ約25 mmのものを，液の漏れがないように，日本薬局方に規定の白色ワセリンで固定し，薬液を約25 ml入れる。硬質塩化ビニル管の上部は，液の蒸発がないようにポリエチレンシート，ガラス板などで密閉し，標準状態で168時間静置する。注配密閉を完全にするため、ワセリンなどでシールする方法がある。 3)試験後の処置試験片から硬質塩化ビニル管を外し，流水で静かに洗い，ろ紙などで水滴を除き，目視によって塗膜の状態を調べる。さらに，試験片を標準状態に24時間放置した後，塗膜の状態を語べろ。 d）判定判定は，試験直後及び24時間後の観察で，いずれのときも，試験片の塗膜に割れ，はがれ及び膨れを認めず，原状試験片と比べ，つやの変化及び変色の程度が大きくないとき，“異常がない”とすふ。
7.12 耐アルカリ性
耐アルカリ性の試験は，次による。 a）試験板試験板は，7.3 b) 1.1)に規定する寸法150 mm×70 mm×4 mmのフレキシプル板または, 7.3b)1.2)に規定する寸法150 mm×70 mm×0.8 mmの鋼板とする。試験板は３枚とする。 b）試験片の作製 試験板に，7.3 b) 2) に規定の製造業者の仕様によって塗装した後，標準状態で24時間乾燥させた後，板の周囲と裏面を試料と同一の塗料で2～3回塗り包み，試験面に塗装してから通算14日間おいたものを試験片とする。試験片３枚のうち、１枚は原状試験片とする。 c）試験方法 試験方法は，  JIS K 5600-6-1の7. [方法1（浸せき法)]による。ただし，試験液の薬液,浸せき方法及び観察方法は，次による。 1）試験液の薬液  JIS K 8575に規定する水酸化カルシウムを脱イオン水で調製した飽和水溶液を用いる。 2)　漫せき方法　試験片2枚を別々に薬液に完全浸せきする。浸せき方法は，JIS K 5600-6-1の7.4［手順A（単一の液相を使用）とし，浸せき温度は23±2℃，浸せき時間は168時間とする。 3）観察方法薬液から試験片を引き上げ，やわらかいスポンジ等に水を含ませ軽く塗膜表面を洗い流し，付着物を除く。24時間室内に放置後，目視によって塗面を観察する。 d）判定試験片2枚について、いずれも、割れ、はがれ及び膨れを認めず、原状試験片と比べ、つやの変化及び変色に差が大きくないとき，“異常がない”とする。
7.13 耐湿潤冷熱繰返し性
耐湿潤冷熱繰返し性の試験は，次による。 a）試験板　試験板は，7.3 b) 1.1)に規定する寸法150 mm×70 mm×4 mmのフレキシプル板または，7.3 b)1.2)に規定する寸法150 mm×70 mm×0.8 mmの鋼板とする。試験板は３枚とする。ただし，製造業者の仕様に他の試験板を使用する仕様の場合は、製造業者の仕様に従う。 b）試験片の作製 試験片の作成方法は7.3 b) 2) に規定の製造業者の仕様によって塗装した後，裏面及び周辺を試料と同一の塗料で塗り包み，試験面以外からの透水がないようにする。標準状態で７日間置いたものを試験片とする。 c）試験方法 試験方法は, JIS K 5600-7-4による。ただし,湿潤状態の装置及びサイクル数は,次による。 1)  試験の操作は，JIS K 5600-7-4の表1の条件2を用いる。試験は，浸せき容器に水を入れ，試験片を23±2 ℃の水中に浸せきし，開始する。 2)サイクル数は，10回とする。ただし，サイクル試験の途中で中断する場合は，50±3 ℃で3時間加温した後とし，試験期間は，３週間を超えてはならない。 d)評価方法目視によって観察し,膨れ,割れ及びはがれの有無を観察する。 e）判定 目視による観察によって，試験片3枚のうち2枚以上に，割れ，膨れ及びはがれがないとき， “湿潤冷熱繰返しに耐える”とする。
7.14 促進耐候性
促進耐候性の試験は，次による。 a）試験板　試験板は，7.3 b)11)に規定する寸法150 mm×70 mm×4 mmのフレキシブル板または，7.3 b) 1.2)に規定する寸法150 mm×70 mm×0.8 mmの鋼板とする。試験板は5枚とする。5枚の内3枚を試料用とし，2枚を見本品用とする。ただし，製造業者の仕様に他の試験板を使用する仕様の場合は，製造業者の仕様に従う。 b）試験片の作製 試験片及び箇条５表２による見本品を７.3 b)2)に規定の製造業者の仕様によって塗装し,標準状態で24時間乾燥後,板の周囲と英面を,試料又は見本品と同一の塗料でそれぞれ塗り包み, 6日間標準状態に置いたものを試験片とする。見本品の色は，試料の色に近似のものを用いる。試料8試験片3枚及び見本品試験片2枚のうち，それぞれ1枚を原状試験片とする。注記 見本品の色は，試料に近似のものを用いることが望ましい。 c）試験方法 試験方法は，JIS K 5600-7-7による。ただし，照射時間及び試験条件は，次による。 1)    1級は2,500時間、2級は1,200時間、3級及びLG級は600時間とする。 2)  促進耐候試験機の試験条件は，JIS K 5600-7-7の表1（方法1）及び表3 (湿潤サイクル試験)のサイクルAによる。規定の照射時間を経過した後，取り出して室内に１時間放置後，１枚を目視によって塗面を観察する。割れ、はがれ、膨れ、色の変化の程度を調べる。さらに白亜化の等級及び光沢保持率を調べ，かつ，色差を測定する。なお残りの1枚は付着性試験に用いる。 d）評価評価は，次による。 1) 割れ,はがれ及び膨れの有無を,目視によって評価する。 2)  色差は，JIS K 5600-4-5によって試料及び見本品の促進耐候試験片の色座標L*a*b*と原状試験片の色座標L*a*b*とを測定し，JIS K 5600-4-6によって色差ΔE*bを計算する。 3)白亜化の等級は，JIS K 5600-8-6によって評価する。 4)  鏡面光沢度の測定は，7.10によって行い，光沢保持率は，次の式によって算出し，JIS Z 8401によって整数に丸める。ただしLG級は鏡面光沢度の試験をしない。 GR = − ×100 G "ここに,光沢保持率（%） GR :試験片の鏡面光沢度（60度） G1：原状試験片の鏡面光沢度（60度） G 0 ： e）判定判定は，d)の評価結果に基づいて，試験片の塗膜に，割れ，はがれ及び膨れがなく，見本品試験片の色差と，試料試験片の色差との差の程度が大きくなく，白亜化の等級が１又は０である場合， LG級は“照射時間600時間の促進耐候性試験に耐える”とする。さらに，1級～3級の場合，各等級によって光沢保持率が次の1)～3)の条件を満たしているときとし，1級は“照射時間2500時間の促進耐候性試験に耐える,” 2級は“照射時間1200時間の促進耐候性試験に耐える”, 3級は“照射時間600時間の促進耐候性試験に耐える”とする。 1)   1級は，光沢保持率が80 %以上。 2)   2級は，光沢保持率が80 %以上。 3)   ３級は，光沢保持率が70 %以上。
7.15付着性
付着性の試験は，次による。 a）試験板　試験板は，7.14の促進耐候性試験機で照射後の促進耐候性の評価をしていない試験片を用いな。 b）試験片の作製 試験片は, 7.3 b) 2)に規定の製造業者の仕様によって塗装した後,標準状態で14日間乾燥したものを試験片とする。 c）試験方法 試験方法はJIS K 5600-5-6による。ただし，カットの数，及びカットの問隔は次による。 1)カット数はそれぞれの方向で３とする。 2)カットの問隔は５ｍｍとする。付着テープの付着及び引きはがしを行った直後，カット部分の塗面を観察する。 d）判定 JIS K 5600-5-6の数1（試験結果の分類）による分類で， “分類1又は分類0である”とする。ただし，試験板の疑集破壊によるはがれは，評価の対象外とする。
7.16
屋外暴露耐候性の試験は，附属者Aによる。
8 
検査は，箇条１によって試験し，養１及び養２に適合しているかを判定する。形式検査は，義１及び養2の全項目とし，受渡検査の項目は，受渡当事者間の協定とする。ただし，屋外暴露耐候性は，形式検査だけとし,過去に生産された製品について, JIS K 5600-7-6の附属書1によって品質の長期管理が行われ,その屋外暴露耐候性試験の成績が合格であるときは，現在の製品が適合するものとする。
9 
耐候性屋根用塗料の容器には，容易に消えない方法で，次の事項を表示しなければならない。ただし， 1種の場合a)～j),  2種の場合はa)～l) を表示する。また，g), h), i). j)，k)及び1)の事項については,包装容器に表示できない場合，添付する印刷物（試験成績書など）に記載することができる。 a) この規格の番号及び名称b) 正味質量又は正味容量c)　製造業者名又はその略号d) 製造年月又はその略号e) 製造番号又はロット番号f) 種類及び等級（種類には溶剤系塗料か水性塗料かの表示もする） g) 下塗り塗料の塗付け量又は乾燥膜厚h) 中塗り塗料の塗付け量又は乾燥膜厚i)   上塗り塗料の塗付け量又は乾燥膜厚j) 多液混合により反応によって硬化する塗料の場合は，ポットライフポットライフは，JIS K5600-2-6（ポットライフ）による。 k) 塗膜の明度(L*値) I) 塗膜の日射反射率（全波長域及び近赤外波長域）
A.1　試験片の作製
A.2 試験方法
A.3評価
a）試験板　試験板は，7.3 b) 1.1)に規定する寸法300 mm×150 mm×4 mmのフレキシプル板または，7.3 b) 1.2)に規定する寸法300 mm×150 mm×0.8 mmの鋼板とする。試験板は8枚を用いる。ただし，製造業者の仕様書に他の試験板を使用する仕様の場合は，製造業者の仕様に従う。試験板8枚のうち4枚を試料用，残りの４枚を見本品用とする。見本品は簡条６の泰３による。注配　見本品の色は，試料に近似のものを用いることが望ましい。 b)  試験片の作製  試験板4枚に，試料を7.3 b) 2) に規定の製造業者の仕様によって塗装した後，24時間標準状態で乾燥する。残りの４枚で見本品を作製する。 c)  試験板の裏面及び周辺を同一の塗料で塗り包み，14日間乾燥したものを試験片とする。試験片は，試料及び見本品とも４枚のうち３枚を屋外暴露耐候性試験に用い，残りの１枚は原状試験片とする。原状試験片は冷暗所に保管する。試験方法は、JIS K 5600-7-6による。ただし、試験片の暴露角度，試験の期間，試験の開始時期，観察項目及び観察時の手順は，次による。 a） 試験片の暴露の角度は水平に対して30度の角度に保つ。 b)   試験の期間は，24か月とする。 c) 試験の開始時期は，4月又は10月とする。この時期以外に試験を開始する必要が生じた場合には，4月，10月以外にも試験を開始することができる。 d) 親察項目は，割れ，はがれ，膨れ，色の変化の程度とする。 e)   観察時の手順は次による。 1)  親察は試験開始から24ヶ月後とする。 2)白亜化の等級をJIS K 5600-8-6によって調べる。 3)白亜化の等級の試験後，試験片を水に浸して十分に柔らかくしたビスコーススポンジ・ポリ塩化ビニルスポンジなどで試験片の全面をこする。こするときには，常に水を流しかけて付着物などで試験片にきずが付かないようにし，付着物を除く。洗い終わった後，試験片は，宝内の清浄な場所に立て掛けて乾かした後，目視による観察によって，割れ，はがれ及び膨れの有無を観察する。さらに，試料と見本品の色の変化を調べる。 4)色差は，JIS K 5600-4-5によって試料及び見本品のそれぞれの屋外暴露耐候試験片の色座標L*α*b*及び原状試験片の色座標L*a*b*を測定し、JIS K 5600-4-6によって色差4E*pを計算する。 5) 鏡面光沢度を，7.10 c)によって試料の原状試験片及び屋外暴露耐候試験片について測定し，測定結果を用いて7.14 d) 4)によって光沢保持率を計算する。 a)白亜化の等級は，JIS K 5600-8-6の図1によって等級付けをする。 27-2009 b)目視によって，割れ，はがれ及び膨れの有無を観察する。 c)　色差は，JIS K 5600-4-5によって試料及び見本品の屋外暴露耐候試験片の色座標L*a*b*と原状試験片の色座標L*a*b*とを測定し，JIS K 5600-4-6によって色差ΔE*を計算する。
A.4 判定
試験開始後24か月たったときの評価によって，塗膜に，割れ，はがれ及び膨れががなく，見本品の色差と,試料の色差との差の程度が大きくなく,白亜化の等級が各耐候性の等級によって以下の条件を満たし,かつ，1級～3級は，光沢保持率が以下の条件を満たしたときとする。 1級は，光沢保持率が60 %以上で，白亜化の等級が1又は0である。 2級は，光沢保持率が40 %以上で，白亜化の等級が2,  1又は0である。 3級は，光沢保持率が30 %以上で，白亜化の等級が3，2，1又は0である。 LG級は，白亜化の等級が3,  2,  1又は0である。
A.5 記録の保存期間
記録の保存期間は，6年間とする。記録の保管は，JIS K 5600-7-6の附属者1による。
B.1 参見
フィルムアプリケータの形状及びすき間の寸法は表B.1による。
B.2  厚さの測定
塗料層及び塗膜の厚さの測定は，JIS K 5600-1-7による。
B.3　フィルムアプリケータの選択
フィルムアプリケータは，各箇条に規定したものを用いる。
B.4 試料の塗り方
試料の塗り方は，試験板の長辺を縦に，短辺を横にして水平面に固定する。試験板の先方の短辺付近の位置に，短辺に平行にフィルムアプリケータを置き，そのすぐ手前の試験板の上に試料をひろげる。フィルムアプリケータの両端を両手の指でつまみ，試験板にフィルムアプリケータを押しつけながら，150 mmを約１秒間の速さで手前に一気に引く。試料を塗り終わった後，試験板の塗面を上向きにして水平に置く。
27-2009 ===空白ページ===
この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。この解説は，社団法人日本塗料工業会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は，社団法人日本塗料工業会である。
1　制定の患旨
通常屋根には，屋根用建材として工場で生産された製品を施工するが，この場合，塗装が施される製品の塗装は，工場で塗装され，壁面のように新築の現場で塗装されることは少ない。塗料製品のJISは多数あり，建築物に使用する製品を主としており，具体的な建築部位別用途の記述はないが，多くの場合，壁面を想定した製品規定となっている。一方市場では，屋根用塗料として多数の製品が販売されているが，これらは既設の屋根材の塗り替えのための製品が多く，品質は用途により多岐に渡る。例えば，積雪地帯では，積雪によって瓦屋根に加わった重みで建物が崩壊しないように屋根を軽くするため，亜鉛めっき鋼板を使用した屋根材が多用されている。さらに屋根の上の積雪を降ろす際，雪かきの道具によって屋根材表面を傷つける場合が多く，毎年塗り替えが必要な場合もあり，この場合長期にわたる耐久性は求められない場合が多い。一方降雪の少ないところでは，長期の耐久性を求められる場合が多く，耐候性の高い製品を必要としている。このように市場の要求が大きく異なることから，この規格では，屋根の塗り替え用塗料のうち，耐候性の高い製品を対象とする。この規格では，耐候性に優れた屋根用塗料を１種とし，更に日射反射率の高い耐候性に優れた屋根用塗料を２種として規定する。近年，夏季の都市中心部では，地球温暖化の速度を大きく上回る速さで進むヒートアイランド現象によって，真夏日が増え，熱帯夜が連続する状況となっている。これは，緑地が減少し，建物や道路によって地表が覆われているため，日中の日射の放射によって建物及び道路が熱を貯めこみ，これを夜間放出していることが原因の一つである。ヒートアイランド対策としては，緑地を増やす等の施策があるが，日射を建物等の外皮（屋根，屋上，外壁等）で反射させることで建物等の表面温度の上昇を抑え，屋内への熱の侵入を抑制し、熱の蓄積量を減らす効果が実証されている。建物の部位で日射を最も受ける屋根，屋上に施工することで，ヒートアイランド対策に効果を発揮する屋根用の高日射反射率塗料を２種として規定する。
2　　制定の経緯
10数年前から高日射反射塗料は，遮熱塗料等の標示で市場に出ているが，使用者及び消費者がその機能を理解して，使用していくため，平成18年度JIS原案作成委員会を立ち上げ，日射反射率の測定方法の規格化を検討し，平成20年9月にJIS K 5602（塗膜の日射反射率の求め方）が制定となった。市場では，製品として既に年間数千トンの出荷があり，大半が日射反射機能を製品の特徴としている。この規格では，日射反射率機能の高い塗料の品質を示し，使用者及び消費者が納得する規定の策定を検討した。ただし明度の高い塗料は，高い日射反射率を示し，JIS K 5658（建築用耐候性上塗り塗料）との重複が懸念されるため，屋根用の用途に限定した。今回JPMS 27を制定することになったのは，ヒートアイランド対策が一日も早く実施されるために日射反射率の高い塗料製品を使用者，消費者の理解を得て普及を進めたいとの意図から，この規格を制定した。その際，対比する一般的な屋根用途料の規格が参考となるため，題名を「耐候性屋根用途料」とし1種を耐候性一般屋根用途料，2種を耐候性高日射反射率途料とした。なお,平成21年度のJIS原案作成委員会では屋根用高日射反射率途料の規格を作成中で, JPMS 27の2種はこの規格案とほぼ同等の内容である。この規格は，平成21年12月10日開催の社団法人日本塗料工業会理事会で承認された。
3 著義中に特に問題となった事項
a） 高日射反射率の規定
これまで塗料の日射反射率の規定は，東京都のヒートアイランド対策で50 %以上としていたが，これは色相をN6（明るいグレー）での測定として規定されていた。この規格では，製品の色の制限をしないで規定することにしたが，屋根用に使用されている色では，統計（解説図− 1)から明度の低い色が多く使用されている。低明度の製品の日射反射率は50 %以下が大半であった。ただし日射反射技術を施していない同じ色相の製品と比較して日射反射率は30 %程度高い結果であり，屋根用塗料では低明度の製品では，日射反射率の規定を明度との関係で考慮することした。一方，高明度，例えば白塗料の場合，特に日射反射技術を施していなくても，日射反射率がかなり高くなるため，規格の重複を避け，解説図ー2に示す日射反射率の範囲を規定した。また日射の波長域は，近赤外波長域の反射率の数値とした。
b) 種類及び等級
この規格では，１種を一般的な耐候性屋根用途料，２種を耐候性高日射反射率途料とした。この規格はJIS K 5658（建築用耐候性上塗り塗料）をベースに規格を作っているが，塗り替え用であるため，既存の屋根用途料製品はミネラルスピリットを主体とした弱溶剤系か，水性塗料が大半を占めることから，1種及び2種のいずれにも溶剤系塗料及び水性塗料を含む。等級は，JIS K 5658と同様に，耐酸性の高い順に1級, 2級, 3級とした。ただし，促進耐候性及び屋外暴露耐候性で，光沢保持率を算出するためJIS K 5658に合わせ，初期の鏡面光沢度を規定しているが，屋根用製品には初期光沢度が低い製品も好まれるため，初期光沢度70未満の製品をLG級とした。
規定項目の内容
4
全般にJIS K 5658 (建築用耐候性上塗り塗料)の規定項目を準用し,これに日射反射率の規定を設定した。また, JIS K 5658は2液反応硬化形の溶剤系塗料であるに対し,屋根用塗料は塗り替えを主とするため,市販品は，弱溶剤系塗料及び水性塗料が主で，また，一液形塗料もあるため，一部の規定で２液硬化形溶剤系塗料とは異なる規定とした。
a) 日射反射率
2種の日射反射率の測定は，JIS K 5602 （途膜の日射反射率の求め方）を適用するが，明度も測定し，明度40.0以下の製品は，近赤外波長域の日射反射率40.0  %以上，明度が40.0を超す製品は，明度40.0で近赤外波長域の日射反射率40.0 %の点と,明度100.0と近赤外波長域の日射反射率100.0 %の点を結んだ線より高い領域に近赤外波長域の日射反射率の測定％がなければならない。[例えば明度65.0のとき，日射反射率は65.0 %以上を2種（高日射反射率途料）とする]
b）試験片の作製
対象となる屋根材は，セメント瓦，繊維強化セメント系屋根材及びめっき鋼板などの金属製品が想定されるため，試験板は，繊維強化セメント板及び鋼板とした。そのため，耐おもり落下性では，試験板によって試験方法を指定した。ただし，製品の適用がセメント系素地にも，金属系素地にも適用する製品は,両方の試験板を用いてそれぞれ試験を行なう。また塗装系の仕様は製造業者の塗装仕様とした。 c) 耐酸性,耐アルカリ性耐酸性および耐アルカリ性では，有機溶剂系で，主に使用している弱溶剤の揮発が遅いため，養生期間を14日間とした。
5 
日射反射率の持続性ついては，今後制定予定のJIS K 5675(仮）（屋根用高日射反射率途料）で屋外暴露2年での日射反射率保持率を規定する予定である。
6    JPMS書膳委員会の構成委
JPMS審議委員会の構成表を，次に示す。 JPMS審議委員会及び作業部会構成表
(執筆者　石丸　泰)